50 J- Morozewicz, Petrographisch-synthetische Mitteilungen. 



chen ist sehr stark; dieselben löschen zwischen gekreuzten 

 Nicols gerade aus. Eine Seltenheit sind corrodirte Täfelchen, 

 deren Ausbuchtungen dann mit Glasbasis ausgefüllt werden. 

 (Vergl. Taf. IV Fig. 5 u. 6.) 



In reichlicher Menge und ebenso in Anhäufungen tritt 

 auch die dritte Ausscheidung in der Schmelze auf. Es sind 

 länglich viereckige Säulchen und zugespitzte Leistchen z. Th. 

 in sphärolithischer Ausbildung. Die Polarisationsfarben der- 

 selben sind weiss und weisslichgrau, etwa wie die des Sani- 

 dins; Doppelbrechung ist negativ; die Auslöschungsrichtungen 

 liegen meist parallel der langen Kante der Säulchen und 

 senkrecht dazu ; auf anderen Durchschnitten beträgt die Aus- 

 löschungsschiefe 5 — 10°. Zwillinge sind selten, doch beob- 

 achtete ich einigemal zwei verzwillingte Individuen, welche 

 schief, aber symmetrisch zu der Zwillingstrace auslöschen, 

 wie es nach dem Caiisbader Gesetz geschehen muss. Doch 

 sind diese grössten Mikrolithe der Schmelze, der mangelhaften 

 Ausbildung ihrer Krystallform wegen, nicht näher mit Sicher- 

 heit als Sanidine bestimmbar. Sie bilden sehr oft Inseln in 

 den Quarzwolken. 



Die drei beschriebenen Ausscheidungen sind in jedem 

 Dünnschliff vorhanden: am reichlichsten die Quarzwolken, 

 dann die Sanidinanhäufungen, am seltensten die Biotitschwärme, 

 alles in einer Glasbasis eingebettet. 



Die Glasbasis selbst, obgleich ganz isotrop, hat doch 

 eine eigenthümliche Structur : besonders bei schiefer Beleuch- 

 tung bemerkt man deutlich, dass dieselbe runzelig ist und 

 wie eine Legirung aus winzigsten, zusammengeschmolzenen 

 Theilchen besteht — ein Bild, welches an Mikrofelsit erinnert. 



Ausser diesen Bestandtheilen der Schmelze sind in der- 

 selben spärliche schwarze und opake Körner und eine Art 

 von winzigen Nädelchen vorhanden, welche aber nicht näher 

 bestimmt werden konnten. Die opaken Körner sind vielleicht 

 das Erstarrungsproduct der Wolframsäure. 



Es ist nicht ohne Interesse, dass dieselbe Liparitmischung 

 mit einer grösseren Menge (ca. 5%) Wolframsäure unter 

 denselben Bedingungen geschmolzen und 10 Tage an der 

 zweiten Stelle des Canals gehalten, keine merkbare Spur der 

 Krystallisation ergab. 



